74 
Härte. Weich. 
Spaltbarkeit. Leichtspaltig. * 
Dauer. Leicht erstickend; der Witterung ausgesetzt 
oder im Feuchten von geringer Dauer. 
Eigenthümlichkeiten. Waldriss und Strahlenrisse, 
Mondring*, Schwarmaule; sehr häufig' Drehwuchs. 
Verwendung. Zu Kisten, Holzschuhen, gröberem 
Schnitzwerk; vorzüglich zu Marqueteriearbeiten. Das Wurzel¬ 
holz ist häufig geflammt. 
Gibt ziemlich rasche, aber nicht anhaltende Hitze. 
Die Kohle zur Pulver - Fabrikation. 
Tafel 40. 
Tilia parvifolia Ehrh. 
(Kle in b lZittrige L in de.) 
x^ussehen und Bau des Holzes. Die kleinblättrige 
Linde besitzt einen breiten, weissen Splint und röthlich 
weisses Reif holz, an dem man Jahresringe und Markstrahlen 
g'ut unterscheiden kann. Mit der Loupe sieht man auch helle 
Punkte, die im Frühlingsholze besonders zahlreich sind. 
Die Gefässe stehen in Gruppen oder radialen Reihen, 
sind sehr dünnwandig und tragen ausser kleinen, rundlichen 
Tüpfeln noch ein Spiralband. Parenchym kommt in queren, 
g'eschlängelten, einfachen Zellenreihen vor. Die Holzfasern 
sind wenig' verdickt. Die Markstrahlen sind ein- bis drei-, 
selten fünfreihig. 
Dichte. Spezifisches Grüngewicht 0.61 bis 0*87 (074), 
lufttrocken 0*32 bis 0*59 (0*455) (Nördlinger). 
Saftgehalt. Bei frisch gefälltem Holze 36 bis 57% 
des Gewichtes (Nördlinger). 
Schwinden. In der Richtung der Spiegel 1 bis 7%, 
in der Pachtung der Jahresringe 8 bis 10% (Nördlinger). 
Quellen. Bei Wasser - Aufnahme bis zur völligen 
Sättigung: Längenausdehnung 0*208%; Ausdehnung in der 
